268 Zweiter Absclinitt. Harze. 



beginnt und mit brasilianischem (;o|)al endet und 20 Glieder um- 

 schliesst. 



Da, wie ich oben darlegte, die weichsten von den härtesten nur 

 etwa um einen Grad der Mobs 'sehen llärtescala verschieden sind, so ist 

 wohl für jeden in diesen Dingen Bewanderten klar, dass man zwischen 

 diesen engen Grenzen durch Ritzversuche nicht sehr viele Glieder ein- 

 schalten kann und hierzu die genauesten vergleichenden Versuche 

 nöthig sind. 



Für den praktischen Gebrauch wird man wohl kaum mehr als drei 

 Grade der Härte aufstellen können, nämlich harte (Sansibar und ver- 

 wandte, rother Angola und verwandte) , mittelharte (Kaurie und Manila) 

 und weiche (südamerikanische). 



Für genaue llärtebestimmungen sind Vorsichten erforderlich, welche 

 die mit diesem Gegenstande beschäftigt gewesenen Beobachter nicht immer 

 in Rücksicht gezogen haben. Man darf die Ritzung nur unter Anwendung 

 geringen Druckes vornehmen, muss mit scharfkantigen Krystallen ope- 

 riren und muss sich mit der Lupe überzeugen, dass eine Furche durch 

 das Ritzmittel gezogen wurde. — 



Von Wichtigkeit für die Charakteristik der Gopale, aber auch für 

 die Beurtheilung ihres Werthes ist die Kenntniss ihres Schmelzpunktes. 

 Je höher ihr Schmelzpunkt ist, als desto höher können sie im Allge- 

 meinen bewerthet werden. 



Die bisherigen Angaben über die Schmelzpunkte sind sehr wenig 

 brauchbar; erstlich, weil häufig das auf seinen Schmelzpunkt geprüfte 

 Harz hinsichtlich seiner Provenienz nicht oder nicht genau fixirt ist und 

 die Handelsbezeichnungen der Copalsorten zu vielen Irrthümern Veran- 

 lassung geben, sodann, weil die Methode, nach welcher die Schmelz- 

 punktbestimmung vorgenommen wurde, nicht näher charakterisirt wurde 

 und wohl keine einheitliche war. 



Um diesen Uebelständen abzuhelfen, habe ich Herrn Prof. Bam- 

 berger ersucht, nach einheitlicher Methode eine Reihe von ihrer Pro- 

 venienz nach genau bestimmten Copalen auf ihren Schmelzpunkt 

 zu prüfen. 



Prof. Bamberger hat in Gemeinschaft mit G. Riedl die Schmelz- 

 punktbestimmung durchgeführt und ist zu den in der unten mitgetheilten 

 Tabelle enthaltenen Werthen gekommen. 



Die Schmelzpunktbestimmung jeder einzelnen Copalsorte w^urde auf 

 zweierlei Art vorgenommen. Nach der einen Methode wurde der fein 

 pulverisirte Copal in eine sehr dünnwandige, an einem Ende zugeschmolzene 

 Capillare gebracht und die Schmelzpunktbestimmung im Anschütz- 

 Schultz 'sehen Apparat ausgeführt. Als Schmelzpunkt wurde jene Tem- 

 peratur angenommen, bei welcher die in der Capillare befindliche undurch- 



